粘土科学

第48巻

第４号

158−198（2010）

テクニカルレポート

日本粘土学会参考試料の分析・評価
宮脇律郎 *1），佐野貴司1），大橋文彦 *2），鈴木正哉 *3），小暮敏博 *4），奥村大河4），亀田純4），梅染卓也4），佐藤

努 *5），千野大輔5），弘山郁織5），山田裕久 *6），

田村堅志6），森本和也6），上原誠一郎 *7），八田珠郎 *8）* 日本粘土学会標準粘土委員会委員
1）

国立科学博物館 地学研究部 鉱物科学研究グループ〒169‑0073 東京都新宿区百人町3‑23‑1
2）
産業技術総合研究所 サステナブルマテリアル研究部門 物質変換材料研究グループ〒463‑8560 名古屋市守山区下志段味穴ケ洞2266‑98
3）
産業技術総合研究所 地圏資源環境研究部門 地圏化学研究グループ〒305‑8567 茨城県つくば市東1‑1‑1中央第74）東京大学 大学院 理学系研究科 地球惑星科学専攻〒113‑0033 東京都文京区本郷7‑3‑15）北海道大学大学院 工学研究科 環境循環システム専攻 環境地質学研究室〒060‑8628 札幌市北区北13条西8丁目
6）
物質・材料研究機構 光触媒材料センター ナノ構造制御グループ〒305‑0044 つくば市並木1‑1
7）九州大学大学院 理学研究院 地球惑星科学部門〒812‑8581 福岡市東区箱崎6‑10‑1
8）
国際農林水産業研究センター〒305‑8686 つくば市大わし1‑1

Some Reference Data for the JCSS Clay Specimens
Ritsuro MIYAWAKI*1), Takashi SANO1), Fumihiko OHASHI*2), Masaya SUZUKI*3),
Toshihiro KOGURE*4), Taiga OKUMURA4), Jun KAMEDA4), Takuya UMEZOME4),
Tsutomu SATO*5), Daisuke CHINO5), Kaori HIROYAMA5), Hirohisa YAMADA*6),
Kenji TAMURA6), Kazuya MORIMOTO6), Seiichiro UEHARA*7) and Tamao HATTA*8)* Member of the Reference Clay Committee, the Clay Science Society of Japan1)

Department of Geology and Paleontology, National Museum of Nature and Science
3‑23‑1, Hyakunin-cho, Shinjuku, Tokyo 169‑0073, Japan
2)
Materials Research Institute for Sustainable Development,
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
2266‑98, Anagahora, Shimoshidami, Moriyama-ku, Nagoya, Aichi 463‑8560, Japan
3)
Institute for Geo-Resources and Environment, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
1‑1‑1, Higashi, Tsukuba 305‑8567, Japan
4)
Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo
7‑3‑1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 113‑0033, Japan
5)
Laboratory of Environmental Geology, Graduate School of Engineering, Hokkaido University
Kita 13 Nishi 8, Kitaku, Sapporo, 060‑8628, Japan
6)
Photocatalytic Materials Center, National Institute for Materials Science,
1‑1, Namiki, Tsukuba 305‑0044, Japan
7)
Department of Earth and Planetary Sciences, Faculty of Science, Kyushu University
6‑10‑1 Hakozaki, Higasiku, Fukuoka 812‑8581 Japan
8)
Japan International Research Center for Agricultural Sciences
1‑1, Owashi, Tsukuba 305‑8686, Japan2009年（平成21年）12月17日受付，2009年12月28日受理



宮脇律郎・佐野貴司・大橋文彦・鈴木正哉・小暮敏博・奥村大河・亀田 純・梅染卓也
佐藤 努・千野大輔・弘山郁織・山田裕久・田村堅志・森本和也・上原誠一郎・八田珠郎

粘土科学

１．はじめに

２．分析・評価の方法

相互にデータを比較できるような標準粘土試料は，粘土科学の発展のために大変重要な役割を果たす．日本粘土学会では，国内外の粘土研究の活性化やその分析・測定技術の向上などを目的として，要望の高かった７種の粘土鉱物について「参考試料」の頒布を1990年より開始
し1），翌年１種を加えた．各試料は，賛助会員各社のご協力の下で，粉砕・混合して作製された均質試料を約100kg 用意し，希望者に対して100g 単位で頒布している．この参考試料について日本粘土学会標準粘土委員会から粉末 X 線回折パターン，熱分析曲線，赤外吸収ス
ペクトルのデータが添付されていた．また，参考試料そのもののデータではないが，試料を提供して頂いた協力
会社による同等製品の化学分析値あるいは代表的化学組
成，粒度分布，品質試験標準値なども公開されている．
その後，標準粘土委員会委員や，委員会からの呼びかけに応じた日本粘土学会会員から，湿式分析法による化学組成の定量分析値2），粒度分布3‑5），蛍光Ｘ線分析による定量分析値6）が粘土科学討論会や本誌上で報告されている．８種の参考試料は会員のみならず会員外からの頒布の要望に応え，のべ件数で年間約50件程度の頒布が続いている．2005年に早稲田大学で開催された第13回国際粘土会議では，参加者全員に参考試料８種を，それぞれ
約１g 程度の見本として無料配付した．ここ数年では海外からの頒布依頼も年間数件あり，国際会議で配付した分も併せて，海外からも当会の参考試料を用いた研究が報告されることが期待される．
こうした頒布事業を進めた結果，2002年に JCSS1101
カオリナイト約100kg の在庫が無くなり，次のロットを使った頒布に移行した．この参考試料は前回の試料とは異なりカオリナイト以外の鉱物として明礬石の混入が明らかとなったので，このたび日本粘土学会標準粘土委員
会は試料名を JCSS1101b と変えることにした．
標準粘土委員会では，参考データをさらに充実させ，標準（推奨）データを伴う標準試料へとグレードアップを図るべく，委員の所属する研究・教育機関を中心として，それぞれで分析・測定データを集積する事業を開始し7），
このたび，ひとまとまりのデータを得たので，日本粘土学会評議員会の勧告に従い，ここに公表する次第である．

2.1 化学組成分析
誘導結合高周波プラズマ発光分析（ICP-AES）と蛍光Ｘ線分析（XRF）をそれぞれ物質・材料研究機構（NIMS）と国立科学博物館（NMNS）で行った．ICP-AES では，まず，試料を200℃で２時間乾燥し，この乾燥による重量減少率を求めた．試料をホウ酸と炭酸リチウムで融解
し，希塩酸溶液としたものを分析試料溶液とした．Al，Fe，Mg，Ca，Na，K の標準物質として関東化学 JCSS
適応標準溶液を，Si，Ti，P には関東化学 JCSS 適応外標準溶液を用いた．Seiko Instruments 社製 SPS1700HVR
により，測定波長 Si: 251.687，Al: 396.264，Fe: 260.018，
Ti: 335.037，Mg: 285.297，Ca: 318.025，Na: 588.995，
K: 766.490，P: 177.496 nm の条件で定量分析を行った．
一方 XRF では，105℃での乾燥重量と1050℃での強熱後の重量の差から強熱重量変化を求め，この強熱後の試料1.2 g を ホ ウ 酸 リ チ ウ ム2.4g と 混 合 し た． こ れ を
Pt90Au10るつぼ中で1100℃で溶融してガラスビード測定
試料を作製した．分析は理学製 RIX1000分光計を用い，50kV，50mA で発生させた Rh α線を励起線源として行った．測定試料と同様にガラスビードに調整した標準試料から検量線を求め，マトリックス補正を施して定量分析を行った．分析結果を既報データと共に Table A1に示す．

Table 1．Condition of measurement for XRD.

2.2 粉末Ｘ線回折
粉末Ｘ線回折（XRD）データの収集は，国立科学博
物館（NMNS），産業技術総合研究所サステナブルマテ
リアル研究部門（AISTS），産業技術総合研究所地圏資源環境研究部門（AISTG），東京大学（UT）, 物質・材料研究機構（NIMS），九州大学（KU）にて行った．それぞれでの測定条件を Table 1に示す．回折計による測定では，一般的な，アルミニウム，凹み付きガラスあるいは無反射石英ホルダーに前面からの粉末試料を装填する方法の他に，試料の配向性を緩和するために試料ホル
ダーへ側面から粉末試料を装填する方法も用いた（NMNS-DS, UT）．さらに配向性の問題のないガンドル
フィーカメラによる測定（NMNS-G）も行った．通常，
カメラ内の空気散乱によるバックグラウンドを抑制する

第48巻第４号（2010）

日本粘土学会参考試料の分析・評価ために真空ポンプで減圧するが，層間の水分子の脱水の影響を回避するため，カメラ内部の減圧は行わなかった．回折デバイリングはイメージングプレート上にデジタル画像として記録し，中牟田による解析ソフトウェア8）で回折データに変換した．回折データを Table A2に，回折パターンを Fig. 1に示す．Table A2にはロットの変更があった関白カオリナイト以外については，頒布開始
から試料に添付されていた回折データ（表中の OUS）も掲載してある．なお，国際鉱物学連合のホームページに掲載されている同連合と提携した RRUFF プロジェクトにより維持管理されている IMA Database of Mineral
Properties9）から検索できるAmerican Mineralogist Crystal
Structure Database10）の結晶構造から理論計算された粉
末回折データを参照している．
2.3 赤外吸収分光分析
北海道大学（HU），産業技術総合研究所地圏資源環境
研究部門（AISTG），国立科学博物館（NMNS）において測定した赤外吸収スペクトルの測定条件を Table 2に示す．北海道大学ではダイヤモンドプリズムを用いた１回反射による全反射法で，その他は一般的な KBr 錠剤法での測定である．吸収ピークの波数とスペクトルをそれぞれ Table A3と Fig. 2に示す．
2.4 熱分析
示差熱分析と熱重量減少（DTA-TG）を，東京大学（UT），産業技術総合研究所サステナブルマテリアル研
究部門（AISTS），産業技術総合研究所地圏資源環境研究部門（AISTG），国立科学博物館（NMNS）で測定した．
測定条件を Table 3に示す．DTA 曲線上に現れた吸熱
Table 2．Condition of measurement for FT-IR.

Table 3．Condition of measurement for DTA-TG.



反応・発熱反応のピーク位置とそれぞれに対応する TG
曲線から読み取った熱重量減少率を Table A4に示す．
また DTA-TG 曲線を Fig. 3に示す．
2.5 形態観察
走査型電子顕微鏡（SEM）と原子間力顕微鏡（AFM）
による形態の観察をそれぞれ東京大学と北海道大学で行った．SEM による観察では，スライドガラス上に粉末試料を乗せ，エタノールを滴下後これを乾燥して固定することにより試料を準備した．観察にあたり，スパッ
タ蒸着（Hitachi E-1030）により５nm の白金パラジウ
ム膜を導電膜コーティングとして施した．冷電界放射型
電子銃付の Hitachi 製 S-4500走査型電子顕微鏡により，加速電圧５ kV，ワーキングディスタンス約17mm，対物絞り No. ３（30ミクロン径）の条件下で，下方２次電子検出器を用いて観察・撮影を行った．SEM 像を Fig. 4に示す．一方，AFM による観察は，キーエンス製のVN-8000を用いて行った．観察試料は，まず脱イオン水を加えて100mg/L の分散液を作成し，30分間超音波洗浄器により分散させ，分散後分散液を白雲母板（８mm×８mm）上に40µL 滴下し，20分後に余分な懸濁液をろ紙で吸い取り室温で風乾させることにより作成した．
試料はでカンチレバーを用いて DFM モードで観察した．AFM 像を Fig. 5に示す．
2.6 粒度分布分析
粒度分布は物質・材料研究機構にてレーザー回折・散乱式粒度分析装置島津製 SALD-7100（測定範囲0.01〜
300µm）を用いて行った．それぞれの試料を水またはエタノールに分散し，10分間超音波処理を施した．特に

宮脇律郎・佐野貴司・大橋文彦・鈴木正哉・小暮敏博・奥村大河・亀田 純・梅染卓也
佐藤 努・千野大輔・弘山郁織・山田裕久・田村堅志・森本和也・上原誠一郎・八田珠郎

JCSS3101モンモリロナイト（月布）の水分散試料については，超音波処理時間を30分，あるいは60分に延長した試料も用意し，水分散に要する超音波処理の時間依存性を検討した．粒度分布を既報のデータとまとめて Table
A5に示す．また分布曲線を Fig. 6に示す．井上3），渡村ら5）の報告と同様にモンモリロナイト，サポナイトは凝集・膨潤性が強く安定した粒度分布が得られなかった．
JCSS3101モンモリロナイト（月布）の水分散試料は10分間の超音波処理で0.01〜0.3µｍおよび0.3〜７µm にバ
イモーダルな粒度分布を呈し，超音波処理時間に伴ってその分布は微粒子径側にシフトする．60分後の試料はメディアン径0.021µm のモノモーダルな分布を示した．
2.7 BET 比表面積分析
北海道大学で測定した窒素ガス吸着による BET 比表
面積の測定に使用した機器は BECKMAN COULTER
製 SA3100である．測定に供した試料は約200mg で，脱ガス温度120℃，脱ガス時間30分の条件で測定した．測定結果を Table 4に示す．

Table 4．BET specific surface area.

2.8 ゼータ電位測定
北海道大学において，Malvern Instruments Ltd. 製
Zetasizer nanoseries を用いて測定した．まず，100ppmの懸濁液を作成し，超音波分散を１分間行った後，試料をセルに充填しゼータ電位を測定した．酸性領域の測定は0.1M の硝酸溶液を，アルカリ領域の測定は0.1M の水
酸化ナトリウム溶液を滴定して行った．測定結果をTable A6ならびに Fig. 7に示す．

３．参考粘土試料の概要
JCSS1101b カオリナイト（関白）産 地：栃木県宇都宮市宮山田町関白鉱山
性 状：原鉱石を手選選別し，小型ジョークラッシャー
で10mm 以下に破砕 , 乾燥後ボールミルで粉砕し，60メッシュ以下に節分け
不純物：明礬石，石英
XRD パターンにはカオリナイトの反射に加えて明礬
石と石英に一致する反射も現れている．また，IR スペ

粘土科学

クトルに現れた600，630，1090，3485cm‑1付近の吸収はカオリナイトではなく明礬石に帰属される．TG 曲線にはカオリナイトの脱水反応に続いて800℃付近から僅かな重量減少が始まっている．これは純粋なカオリナイトには見られないもので，混入している明礬石の分解に伴う脱硫反応と考えられる．従って，強熱減量を測定した
後で分析した XRF の分析値には明礬石由来の硫黄分が反映されておらず，強熱減量分には脱水に加えて脱硫を考えなければならない．化学組成で Si と Al の原子比が１：１から大きく逸脱していないのは，明礬石の Al に対して石英の Si がちょうど相殺している結果と考えられる．等電点は４程度であり，それよりも低い pH では
プラスのゼータ電位，高い pH ではマイナスの電位を有す．BET 比表面積は他の地域から産するカオリナイトと同程度であり，欠陥の少ないジョージアカオリン（10.05m2/g）と欠陥の多いそれ（23.50m2/g）の中間値を示す．AFM 像からは関白カオリンで認められている
六角板状の形態は観察されない．また，板状結晶の輪郭は不明瞭である．
JCSS-1301 ディッカイト（勝光山）
産 地：広島県庄原市川北町（勝光山滝ノ谷鉱床）
性 状：原鉱石を粗砕後，湿式ボールミルで粉砕，乾燥後解砕・混合したもの
不純物：石英，微量のパイロフィライト，ダイアスポアなど
XRD パターンにはディッカイトの反射の他に，石英，
パイロフィライト，ダイアスポアによると考えられる反射が見られるが，これらの反射強度は大きくなく，混入は顕著とは考えられない．また，TG 曲線から得られた
熱重量減少はディッカイトの理想組成から計算した
13.96％に近いことからも，不純分の混入は多くないと判断される．化学組成における Si と Al の原子比も１：１に近く，石英，パイロフィライト，ダイアスポア相互の相殺による効果も考えなければならないが，不純物が少ないことの現れと思われる．等電点は関白カオリナイ
トと同じく４程度であり，それよりも低い pH ではプラスのゼータ電位，高い pH ではマイナスの電位を有す．
BET 比表面積はカオリナイトよりも小さな値を示す．
AFM 像は，輪郭が明瞭な板状結晶を示す．
JCSS-2101パイロフィライト（勝光山）
産 地：広島県庄原市川北町（勝光山滝ノ谷鉱床）
性 状：原鉱石を粗砕後，湿式ボールミルで粉砕．乾燥
後解砕・混合したもの
不純物：石英，微量のダイアスポア，カオリン
XRD パターンにはパイロフィライト以外の鉱物の反射として考えられるものは，石英に加えてカオリンとダ
イアスポアが認められる．石英の混入はパイロフィライ‑1
トに帰属しない IR スペクトルの695，780，800cm 付近の吸収によっても確認できる．
さらに石英の混入により，

第48巻第４号（2010）

日本粘土学会参考試料の分析・評価

化学組成では Si:Al の比率がパイロフィライトの理想組
成２：１よりも Si 過多となっている．等電点は３程度であり，それよりも低い pH ではプラスのゼータ電位，高い pH ではマイナスの電位を有す．BET 比表面積は
勝光山ディッカイトや鍋山セリサイトと同程度を示す．
AFM 像は不定形な板状を示すが結晶の輪郭は明瞭である．
JCSS-3101モンモリロナイト（月布）産 地：山形県西村山郡大江町月布
性 状：原鉱石を粉砕濃集処理したもの
不純物：ごく微量の石英各測定間で，XRD パターンの底面反射の面間隔に12から15Åの範囲で差異が見られる．これは測定時の実験室の湿度条件の違いにより，層間の水分子の数が異なるモンモリロナイト特有の性質が現れているものである．同様に熱分析の110℃付近までの脱水による重量減
少や，化学組成の重量百分率でも含水率に違いが見られる．しかし，分析値では水素以外の元素についてその原子数比を比べてみると，分析による相違は顕著ではないことが判る．XRD パターンに認められる主な混入鉱物
は石英である．モンモリロナイトはマイナスの永久電荷を有するので，どの pH においてもほぼ一定でマイナスのゼータ電子を示す．BET 比表面積は他の地域から産するモンモリロナイト（チェトー産モンモリロナイト：
97.42m2/g，ワイオミング産モンモリロナイト：31.82m2/g）
よりも小さい．AFM 像は不定形な板状を示し結晶の輪郭は不明瞭である．
JCSS-3102モンモリロナイト（三川）産 地：新潟県東蒲原郡阿賀町白崎
性 状：原鉱石を粉砕して300メッシュの粉末としたもの
不純物：クリストバライト，雲母，角閃石，少量の石英，
長石
月布のモンモリロナイトと同様に層間の水分子が測定した湿度により大きく影響を受けている．月布のモンモ
リロナイトに比べてクリストバライが相当量混在していることが特徴で，さらに他に混入している鉱物種も多く，化学組成では Si と K に富み，Al と Na に乏しい．月布
モンモリロナイトと同様にマイナスの永久電荷を有する
ので，どの pH においてもほぼ一定でマイナスのゼータ
電子を示す．ただし，本試料は低 pH 領域でゼータ電位のわずかな上昇が認められる．これは，月布モンモリロ
ナイトと比べて端面積の割合が大きいことに因るものと考える．BET 比表面積は他の地域から産するモンモリ
ロナイト（チェトー産モンモリロナイト：97.42m2/g，
ワイオミング産モンモリロナイト：31.82m2/g）よりも小さい．AFM 像は不定形な板状を示し結晶の輪郭は不明瞭である．

JCSS-3501合成サポナイト
合 成：クニミネ工業（株）
性 状：粉末不純物： 認められない
XRD では不純物の回折線は認められない．しかし，モンモリロナイトと同じように，層間の水分子が測定する湿度により大きく影響を受けるため，XRD の底面反射の面間隔や熱分析の重量減少率にばらつきが見られる．合成物である本試料の特徴は，Fe を含まない Mg
端成分に極めて近いことで，Na を主成分として Ca の含有量が少ないことである．モンモリロナイトと同様にマイナスの永久電荷を有するので，どの pH においてもほぼ一定でマイナスのゼータ電子を示す．ただし，本試料は低 pH 領域でゼータ電位のわずかな上昇が認められる．これは，粒子が小さく総表面積に対する端面積の割合が大きいことに因るものと考える．BET 比表面積はモンモリロナイトに比べ大きな値を示す．AFM 像は不定形で不明瞭な輪郭を示す．
JCSS-5101セリサイト（鍋山）産 地：島根県雲南市三刀屋町大字乙加宮（鍋山鉱床）
性 状：原鉱石を水簸したもの．ポリタイプとしては
２ 1を主体とする
不純物：方解石，石英，緑泥石，カオリン
上記の不純物の回折線が XRD で認められる．また，
IR スペクトルには870や1420cm‑1付近に方解石による吸収が観察される場合もあった．熱分析では雲母の（吸熱）
脱水反応が700℃にかけて，シート構造の崩壊に伴う吸熱反応が800から1000℃にかけて見られる．方解石の分解（脱炭酸）も900から1000℃にかけて現れるため，方解石の混入を熱分析で確認することは困難である．セリ
サイトはマイナスの永久電荷を有するので，どの pH に
おいてもほぼ一定でマイナスのゼータ電位を示す．ただし，高アルカリ領域でゼータ電位の低下がみとめられる．BET 比表面積は勝光山ディッカイトやパイロフィ
ライトと同程度である．AFM 像は不定形な板状を示すが結晶の輪郭は明瞭である．
JCSS-5102劈開セリサイト（鍋山）産 地：島根県雲南市三刀屋町大字乙加宮（鍋山鉱床）
性 状：原鉱石を水簸した JCSS-5101を劈開微粉化したもので，平均粒径２µm，最大粒径20µm，厚さ0.01〜0.1µm．ポリタイプとしては２ 1を主体とする．
不純物：方解石，石英，緑泥石，カオリン
マイナスの永久電荷により pH 全領域でゼータ電位はほぼ一定の負の値を保ち，高アルカリ領域で低下がみと
め ら れ る こ と は， 劈 開 微 粉 化 処 理 を 施 す 前 の 試 料，
JCSS-5101と同様であるが，BET 比表面積は JCSS-5101
よりも大きい．AFM 像は不定形な板状を示すが結晶の輪郭は明瞭である．



宮脇律郎・佐野貴司・大橋文彦・鈴木正哉・小暮敏博・奥村大河・亀田 純・梅染卓也
佐藤 努・千野大輔・弘山郁織・山田裕久・田村堅志・森本和也・上原誠一郎・八田珠郎

謝辞

日本粘土学会標準粘土試料委員会は，参考試料の頒布活動について継続的なご理解・ご協力をいただている協
力会社の社名（敬称略）をここに記し，感謝の意を表します．
昭和ケミカル株式会社（JCSS1101b）
株式会社勝光山鉱業所（JCSS1301，2101）
クニミネ工業株式会社（JCSS3101，3501）
関東ベントナイト鉱業株式会社 （JCSS3102）
斐川礦業株式会社（JCSS5101，5102）

参考文献
１）日本粘土学会企画委員（1990）粘土科学，30，163．
２）西戸裕嗣・坂本尚史（1994）第38回粘土科学討論会
要旨集，164‑165．

粘土科学３）井上厚行（1994）粘土科学，34，108‑111．
４）渡村信治・宮脇律郎・犬飼恵一・越野隆史・水野
勝弥（1994）第38回粘土科学討論会要旨集，166‑167．
５）渡村信治・犬飼恵一・芝崎靖雄・水野勝弥（1995）
第39回粘土科学討論会要旨集，186‑187．
６）河野忠臣・鈴木盛久・杉田泰一・岡崎敬之（1999）
粘土科学，38，255‑260．
７）八田珠郎・宮脇律郎・根本清子・篠原也寸志・真木
太一・山田裕久・田村堅志（2006）第51回粘土科学討論会要旨集，156‑157．
８）中牟田義博（1999）鉱物学雑誌，28，117‑121．
９）IMA Database of Mineral Properties, Created andmaintained by the RRUFF Project in partnership with
the IMA.（http://rruﬀ.info/ima/）
10）American Mineralogist Crystal Structure Database（http://rruﬀ.geo.arizona.edu/AMS/amcsd.php）
11）Cahoon, H. P.（1954）Am. Mineral., 39, 222-230.

第48巻第４号（2010）

Table A1．Chemical composition.

n.d.: not detected+: detected with trace amount++: detected with small amount日本粘土学会参考試料の分析・評価





宮脇律郎・佐野貴司・大橋文彦・鈴木正哉・小暮敏博・奥村大河・亀田 純・梅染卓也
佐藤 努・千野大輔・弘山郁織・山田裕久・田村堅志・森本和也・上原誠一郎・八田珠郎

Table A1．（continued）

n.d.: not detected+: detected with trace amount++: detected with small amount

粘土科学

第48巻

第４号（2010）

日本粘土学会参考試料の分析・評価Table A2‑1．Powder X-ray diffraction data of JCSS-1101b kaolinite from Kampaku.



宮脇律郎・佐野貴司・大橋文彦・鈴木正哉・小暮敏博・奥村大河・亀田 純・梅染卓也
佐藤 努・千野大輔・弘山郁織・山田裕久・田村堅志・森本和也・上原誠一郎・八田珠郎

粘土科学

第48巻

第４号（2010）

日本粘土学会参考試料の分析・評価Table A2‑2．Powder X-ray diffraction data of JCSS-1301 dickite from Shokozan.



宮脇律郎・佐野貴司・大橋文彦・鈴木正哉・小暮敏博・奥村大河・亀田 純・梅染卓也
佐藤 努・千野大輔・弘山郁織・山田裕久・田村堅志・森本和也・上原誠一郎・八田珠郎

粘土科学

第48巻

第４号（2010）

日本粘土学会参考試料の分析・評価宮脇律郎・佐野貴司・大橋文彦・鈴木正哉・小暮敏博・奥村大河・亀田 純・梅染卓也
佐藤 努・千野大輔・弘山郁織・山田裕久・田村堅志・森本和也・上原誠一郎・八田珠郎

Table A2‑3．Powder X-ray diffraction data of JCSS-2101 pyrophyllite from Shokozan.



粘土科学

第48巻

第４号（2010）

日本粘土学会参考試料の分析・評価





宮脇律郎・佐野貴司・大橋文彦・鈴木正哉・小暮敏博・奥村大河・亀田 純・梅染卓也
佐藤 努・千野大輔・弘山郁織・山田裕久・田村堅志・森本和也・上原誠一郎・八田珠郎

Table A2‑4．Powder X-ray diffraction data of JCSS-3101 montmorillonite from Tsukinuno.

粘土科学

第48巻

第４号（2010）

日本粘土学会参考試料の分析・評価





宮脇律郎・佐野貴司・大橋文彦・鈴木正哉・小暮敏博・奥村大河・亀田 純・梅染卓也
佐藤 努・千野大輔・弘山郁織・山田裕久・田村堅志・森本和也・上原誠一郎・八田珠郎

Table A2‑5．Powder X-ray diffraction data of JCSS-3102 montmorillonite from Mikawa.

粘土科学

第48巻

第４号（2010）

日本粘土学会参考試料の分析・評価宮脇律郎・佐野貴司・大橋文彦・鈴木正哉・小暮敏博・奥村大河・亀田 純・梅染卓也
佐藤 努・千野大輔・弘山郁織・山田裕久・田村堅志・森本和也・上原誠一郎・八田珠郎

Table A2‑6．Powder X-ray diffraction data of JCSS-3501 synthesizes saponite.



粘土科学

第48巻

第４号（2010）

日本粘土学会参考試料の分析・評価

Fig. 1‑A．Powder X-ray diffraction patterns.





宮脇律郎・佐野貴司・大橋文彦・鈴木正哉・小暮敏博・奥村大河・亀田 純・梅染卓也
佐藤 努・千野大輔・弘山郁織・山田裕久・田村堅志・森本和也・上原誠一郎・八田珠郎

Fig. 1‑B．Powder X-ray diffraction patterns

粘土科学

第48巻

第４号（2010）

日本粘土学会参考試料の分析・評価

Fig. 1‑C．Powder X-ray diffraction patterns





宮脇律郎・佐野貴司・大橋文彦・鈴木正哉・小暮敏博・奥村大河・亀田 純・梅染卓也
佐藤 努・千野大輔・弘山郁織・山田裕久・田村堅志・森本和也・上原誠一郎・八田珠郎

Table A2‑7．Powder X-ray diffraction data of JCSS-5101 sericite from Nabeyama.

粘土科学

第48巻

第４号（2010）

日本粘土学会参考試料の分析・評価





宮脇律郎・佐野貴司・大橋文彦・鈴木正哉・小暮敏博・奥村大河・亀田 純・梅染卓也
佐藤 努・千野大輔・弘山郁織・山田裕久・田村堅志・森本和也・上原誠一郎・八田珠郎

Table A2‑8．Powder X-ray diffraction data of JCSS-5102 cleaved sericite from Nabeyama.

粘土科学

第48巻

第４号（2010）

日本粘土学会参考試料の分析・評価





宮脇律郎・佐野貴司・大橋文彦・鈴木正哉・小暮敏博・奥村大河・亀田 純・梅染卓也
佐藤 努・千野大輔・弘山郁織・山田裕久・田村堅志・森本和也・上原誠一郎・八田珠郎

Fig. 2．IR spectra.

粘土科学

第48巻

第４号（2010）

日本粘土学会参考試料の分析・評価

Table A3．Absorption peak positions in IR spectra.

Kao: Kaolinite, Alu: Alunite, Qtz: Quartz, Dic: Dickite, Pyr: Pyrophyllite, Mmr: Montmorillonite,
Spn: Saponite, Msc: Muscovite, Cal: Calcite





宮脇律郎・佐野貴司・大橋文彦・鈴木正哉・小暮敏博・奥村大河・亀田 純・梅染卓也
佐藤 努・千野大輔・弘山郁織・山田裕久・田村堅志・森本和也・上原誠一郎・八田珠郎

Table A3．
（continued）

Kao: Kaolinite, Alu: Alunite, Qtz: Quartz, Dic: Dickite, Pyr: Pyrophyllite, Mmr: Montmorillonite,
Spn: Saponite, Msc: Muscovite, Cal: Calcite

粘土科学

第48巻

第４号（2010）

日本粘土学会参考試料の分析・評価





宮脇律郎・佐野貴司・大橋文彦・鈴木正哉・小暮敏博・奥村大河・亀田 純・梅染卓也
佐藤 努・千野大輔・弘山郁織・山田裕久・田村堅志・森本和也・上原誠一郎・八田珠郎

Fig. 3．DTA and TG curves.

粘土科学

第48巻

第４号（2010）

日本粘土学会参考試料の分析・評価

Table A4．Temperature of endothermic and exothermic reactions and weight loss





宮脇律郎・佐野貴司・大橋文彦・鈴木正哉・小暮敏博・奥村大河・亀田 純・梅染卓也
佐藤 努・千野大輔・弘山郁織・山田裕久・田村堅志・森本和也・上原誠一郎・八田珠郎

Fig. 4．SEM photomicrigraphs.

粘土科学

第48巻

第４号（2010）

日本粘土学会参考試料の分析・評価

Fig. 5．AFM photomicrigraphs.





宮脇律郎・佐野貴司・大橋文彦・鈴木正哉・小暮敏博・奥村大河・亀田 純・梅染卓也
佐藤 努・千野大輔・弘山郁織・山田裕久・田村堅志・森本和也・上原誠一郎・八田珠郎

Fig. 6．Particle size distribution patterns.

粘土科学

第48巻

第４号（2010）

日本粘土学会参考試料の分析・評価

Table A5．Particle size distribution.

*Duration for the dispersion treatment with ultrasonic wave
Aq.: Dispersion in water
Et: Dispersion in ethanol
LSD: laser diﬀraction.scattering method
CGF centrifugation method





宮脇律郎・佐野貴司・大橋文彦・鈴木正哉・小暮敏博・奥村大河・亀田 純・梅染卓也
佐藤 努・千野大輔・弘山郁織・山田裕久・田村堅志・森本和也・上原誠一郎・八田珠郎

Table A5．（continued）*Duration for the dispersion treatment with ultrasonic wave
Aq.: Dispersion in water
Et: Dispersion in ethanol
LSD: laser diﬀraction.scattering method
CGF centrifugation method

粘土科学

第48巻

第４号（2010）

Fig. 7．Zeta electrokinetic potential curves.

日本粘土学会参考試料の分析・評価宮脇律郎・佐野貴司・大橋文彦・鈴木正哉・小暮敏博・奥村大河・亀田 純・梅染卓也
佐藤 努・千野大輔・弘山郁織・山田裕久・田村堅志・森本和也・上原誠一郎・八田珠郎

Table A6．Zeta electrokinetic potential.



粘土科学

第48巻

第４号（2010）

日本粘土学会参考試料の分析・評価

Appendix 1
Table 4．BET specific surface area. (from p.161)

Appendix 2
Abbreviations of the Organizations in Tables and Figs

